C. Im Rückstand metall. Kugel, stark Ag-haltig, mit oder ohne Beschlag von Sb 2 3 . 



Mikrochem. Ag als Ag 2 Cr 2 7 in HN0 3 -Lösung oder als AgCl ; 



Sb als H 2 Na 2 Sb 2 7 + 6H 2 oder in starker HCl -Lösung als Cs 2 SbJ 5 + 2i/ 2 H 2 0. 



Im Beschlag Sb. 



Polybasit 9 (AgCu) 2 S-Sb 2 S 3 Rhomb. XX pseudohexagonal, sechsseitige Tafeln mit Dreieck- 



streifung. # 001 deutl. 



Farbe. Eisenschwarz, in dünnen Splittern rot durchscheinend. 

 Strich schwarz. 



Opt. Bx ±001; 2E=6o — 90 . 



Mikrochem. v. d. L. zerspringend und sehr leicht schmelzbar, 

 Sb im Beschlag, CuAg-Korn. Ag = 70%, Cu = 3 — 9%, Sb = 

 1—11%. Ag als Ag 2 Cr 2 7 ; Cu als CuHg(CNS) 4 + H 2 0. 

 As-haltig o— 6%. 



Stephanit 



Sprödglaserz 



Argentit 



Silberglanz 



Akanthit 



Sylvanit 



Schrifttellur 



5Ag 2 S-Sb 2 S 3 



Ag 2 S 



Ag 2 S 

 AuAgTe 4 



Rhomb. x X pseudohcxagon; öfters treppenartig gruppiert, sonst 



dicksäulig, massiv. Spröde (Sprödglaserz). 

 Farbe. Bleigrau, mattschwarz anlaufend. Strich schwarzglänzend. 

 Mikrochem. v. d. L. zerknisternd; S0 2 , Sb im Beschlag, Ag-Korn; 



Ag 68%. Von HNO3 zersetzt; Ag als Ag 2 Cr 2 7 . 



Kein Sb. 



Regul. XX verzerrt, derb, haarförmig und gestreckt. 



Farbe. Dunkelbleigrau. Strich glänzend. 



Mikrochem. v. d. L. sehr leicht Silberkorn; in HN0 3 -Lösung als 



Ag 2 Cr 2 7 . Von HN0 3 zersetzt unter Abscheidung von S. 

 Ähnl. Chalkosin (Cu 2 S). 

 Verwandt mit: Selensilber (Ag 2 Se, schwarz), Tellursilber (Ag 2 Te 



bleigrau). 



Rhomb. Im ganzen dem Argentit ähnlich. 



Monokl. XX sehr klein; in schriftähnlichen Gruppen, derb und 



eingesprengt. 

 Farbe und Strich: Stahlgrau bis Silberweiß ins Gelbliche. 

 Mikrochem. In der Glasröhre TeOyBeschlag; Te als Cs 2 TeCl 6 . 



v. d. L. mit Na 2 C0 3 , AgAu-Korn, lösen in Königswasser. 



Ag als AgCl. Au als TlAuCl 4 + 5H 2 0. 



»skopisch 



nicht durchsichtig. 



H=5 



Name 



Formel 



Spez. Gew. 



Härte 



Berthierit 



FeSb 2 S 4 



4,o-4,3 



2—3 



Enargit 



Cu 3 AsS 4 



4,4—4,5 



3 



Binnit 



L/Ug.A.S 4 Og 



4,4—4,7 



2—3 



Tetraedrit 



4(Cu 2 , Te, Zn) S • As 2 S 3 



4,4—5,4 



3—4 



Fahlerz 









Antimonit 



Sb 2 S 3 



4,6—4,7 



2 



Pyrolusit 



Mn0 2 



±4,9 



2-2 v« 



Bornit 



Cu 3 FeS 3 



4,9—5,1 



3 



Buntkupfererz 









Zinckenit 



PbSb 2 S 4 



5,3—5,4 



3— 3 x / 2 



Skleroklas 



PbAs 2 S 4 



5,4—5,4 



3 



Chalkosin 



Cu 2 S 



5,5—5,8 



2V2-3 



Kupferglanz 









Jamesonit 



Pb 2 Sb 2 S 5 



5,5—5,8 



2—3 



Arsen 



As 



5,7-5,8 



3—4 



Bournonit 



CuPbSbSg 



5,7—5,9 



272-3 



Pyrargyrit 



Ag 6 Sb 2 S 6 



5,7—5,9 



2V2 



Proustit 



Ag 6 As 2 S 6 



5,6—5,7 



2V2 



Boulangerit 



Pb 3 Sb 3 S 6 



5,8—6,0 



2V2-3 



Polybasit 



(Ag,Cu) 18 (Sb,As) 2 S 12 



6,0 — 6,2 



2-2V2 



Stephanit 



Ag 5 SbS 4 



6,2—6,3 



2-2 V. 



Sprödglaserz 









Silberkupferglanz 



(Cu,Ag) 2 S 



6,2—6,3 



272-3 



Stromeyerit 









Meneghinit 



Pb 4 Sb 2 S 7 



6,3—6,4 



3 



Geokronit 



Pb 5 Sb 2 S 8 



6,4—6,6 



2—3 



Bismutin 



Bi 2 S 3 



6,4—6,6 



2-2 7 2 



Wismutglanz 









Antimon 



Sb 



6,6—6,8 



37 2 



Argentit 



Ag 2 S 



7,0—7,4 



2-2 v. 



Silberglanz 









Akanthit 



Ag 2 S 



7,2—7,3 



2 



Tetradymit 



Bi 2 TeS 



7,2—7,9 



l7 2 ~2 



Galenit 



PbS 



7,3—7,6 



27a 



Bleiglanz 









Sylvanit 



(Ag,Au)Te 2 



8,0—8,3 



172-2 



Selenblei 



PbSe 



8,2—8,8 



27a— 3 



Clausthalit 









Kupfer 



Cu 



8,5—9,0 



2 7 2 -3 



Wismut 



Bi 



9,7—9,8 



2- 2 Vi 



Silber 



Ag 



10 — 10 



272-3 



Gold 



Au 



19,4 



272-3 



